i3o 



GALVANO-PLASTICA 



e presto come avviene collo strato di argento fosforato 

 (i). Il Dottor Puliti preparava la forma di gesso plasti- 

 co stemperata con acqua, ed asciugatala perfettamente 

 la immergeva in un bagno di cera pura , mantenuta ad 

 una temperatura sufficiente a conservarla in uno stato 

 liquido , e prolungavano la sommersione , fintantoché e- 

 stratta dal bagno la vedeva assorbire lentamente la cera 

 che copriva la sua superficie. Appena quivi essa si ras- 

 sodava 5 e mentre era anche calda , vi spolverava sopra 

 un poco di grafite finissimo , e con un sottilissimo e 

 morbido penello di vajo , lo fregava su questa superficie 

 cerosa , e lo spandeva uniformemente finché ne fosse 

 annerita tutta quella superficie della forma sulla quale 

 voleva che si depositasse il metallo . Nel caso di forme 

 di medaglie egli lo faceva arrivare fino al bordo del 

 cerchio di rame nel quale era stata fatta la forma di 

 gesso , e per mezzo del quale veniva la superficie an- 

 nerita messa in comunicazione col polo negativo della 

 pila , ossia collo zinco , essendo di una sola coppia P ap- 

 parato . Esso trovava utile impiegare una soluzione fatta 

 almeno in parti eguali di solfato di rame e solfato dì 

 ferro affinchè il deposito si stendesse prontamente, ed 

 uniformemente (2) . 



Veniamo alle esperienze che sono state fatte dal sìg, 

 Jacobi per rendere conduttrici delle correnti elettriche 

 le superficie delle forme non metalliche . Avendo presa 

 una tavoletta di cera gli incise dei caratteri con una 

 punta ^ dopo avendola cospersa di rame in polvere im- 

 palpabile , la sottomise al processo galvanico : al termine 

 di qualche tempo ottenne una lastra di rame coerente 

 sulla quale i caratteri incisi in incavo sulla cera , si ri- 

 produssero in rilievo . Malgrado il sucesso di questa e- 

 sperieuza non tralasciò di farne altre relative a queste 



(i) Journal fur praktische Chemie von O. L. ErdmanH. Band 

 32. pai;. r)39. 



(^j Lucifero 2'j. Luglio 1840. 



